Dyrektywa Komisji 93/10/EWG

z dnia 15 marca 1993 r.

odnosząca się do materiałów i wyrobów wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/109/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi [1], w szczególności jej art. 3,

po konsultacji z Naukowym Komitetem ds. Żywności,

a także mając na uwadze, co następuje:

ilość i charakter zmian, jakie należy obecnie wprowadzić do dyrektywy Rady 83/229/EWG z dnia 25 kwietnia 1993 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących materiałów i wyrobów wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi [2], ostatnio zmienionej dyrektywą Komisji 92/15/EWG [3], wskazuje na potrzebę zastąpienia wymienionej dyrektywy;

środki wspólnotowe przewidziane przez niniejszą dyrektywę są nie tylko potrzebne, lecz również niezbędne do osiągnięcia celów rynku wewnętrznego; cele te nie mogą być osiągnięte indywidualnie przez Państwa Członkowskie; co więcej, ich osiągnięcie na poziomie wspólnotowym jest przewidziane w dyrektywie 89/109/EWG;

artykuł 2 dyrektywy 89/109/EWG stanowi, że gotowe materiały i wyroby nie mogą uwalniać do środków spożywczych żadnych składników w ilościach stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka lub powodujących niedopuszczalne zmiany w składzie środków spożywczych;

aby osiągnąć niniejszy cel, w przypadku folii z regenerowanej celulozy, odpowiednim instrumentem jest dyrektywa szczególna w rozumieniu art. 3 dyrektywy 89/109/EWG;

syntetyczne osłonki z regenerowanej celulozy powinny być przedmiotem przepisów szczególnych;

metoda ustalania braku migracji barwników powinna być ustanowiona w późniejszym etapie;

do czasu opracowania kryteriów czystości i metod analizy powinny obowiązywać istniejące przepisy krajowe;

ustalenie wykazu zatwierdzonych substancji wraz z limitami ilościowymi, które mają być stosowane, jest w tym szczególnym przypadku w zasadzie wystarczające do spełnienia wymagań określonych w art. 2 dyrektywy 89/109/EWG;

jednakże eter bis(2-hydroksyetylu) (= glikol dietylenowy) i etanodiol (= glikol monoetylenowy) mogą w znacznych ilościach migrować do niektórych środków spożywczych i dlatego aby tego uniknąć, bardziej właściwe jest ustanowienie środka zapobiegawczego w postaci określenia najwyższych dopuszczalnych ilości tych substancji w środkach spożywczych stykających się z folią z regenerowanej celulozy;

w celu ochrony zdrowia konsumenta należy unikać bezpośredniego kontaktu środków spożywczych z zadrukowaną powierzchnią folii z regenerowanej celulozy;

w przypadku profesjonalnych zastosowań materiałów i wyrobów z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi, z wyjątkiem tych, które z uwagi na swój charakter są przewidziane do takiego użytku, należy załączyć pisemną deklarację, określoną w art. 6 ust. 5 dyrektywy 89/109/EWG;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Środków Spożywczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Niniejsza dyrektywa jest dyrektywą szczególną w rozumieniu art. 3 dyrektywy 89/109/EWG.

2. Niniejsza dyrektywa stosuje się do folii z regenerowanej celulozy w znaczeniu przepisów podanych w załączniku I, która:

a) sama stanowi produkt gotowy; lub

b) tworzy część produktu gotowego zawierającego inne materiały,

oraz która jest przeznaczona do kontaktu ze środkami spożywczymi lub która z uwagi na charakter swojego przeznaczenia wchodzi w taki kontakt.

3. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do:

a) folii z regenerowanej celulozy, która od strony przewidzianej do kontaktu ze środkami spożywczymi, lub z uwagi na charakter swojego przeznaczenia wchodzi w taki kontakt, ma powłokę o gęstości powyżej 50 mg/dm2;

b) syntetycznych osłonek z regenerowanej celulozy.

Artykuł 2

1. Do produkcji folii z regenerowanej celulozy mogą być stosowane tylko te substancje lub grupy substancji, które wymieniono w załączniku II i jedynie na warunkach w nim określonych.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 dozwolone jest używanie substancji innych niż wymienione w załączniku II, jeżeli są one stosowane jako substancje barwiące (barwniki i pigmenty) lub kleje, pod warunkiem braku śladów ich migracji do środków spożywczych, w ilościach wykrywalnych za pomocą uznanych metod.

Artykuł 3

Zadrukowane powierzchnie folii z regenerowanej celulozy nie mogą wchodzić w kontakt ze środkami spożywczymi.

Artykuł 4

1. W obrocie handlowym innym niż detaliczny materiałom i wyrobom z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonym do kontaktu ze środkami spożywczymi towarzyszy pisemna deklaracja, zgodna z art. 6 ust. 5 dyrektywy 89/109/EWG.

2. Ustęp 1 nie stosuje się do materiałów i wyrobów wykonanych z folii z regenerowanej celulozy, które z uwagi na swój charakter są wyraźnie przeznaczone do kontaktu ze środkami spożywczymi.

3. W przypadku wskazania szczególnych warunków użytkowania materiały i wyroby z folii z regenerowanej celulozy są odpowiednio oznakowane.

Artykuł 5

1. Nie później niż do dnia 1 stycznia 1994 r. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Państwa Członkowskie:

- od dnia 1 stycznia 1994 r. zezwolą na handel i stosowanie folii z regenerowanej celulozy przeznaczonej do kontaktu ze środkami spożywczymi zgodnie z niniejszą dyrektywą,

- od dnia 1 stycznia 1994 r. zabronią handlu i stosowania folii z regenerowanej celulozy, przeznaczonej do kontaktu ze środkami spożywczymi, która nie spełnia wymagań ani niniejszej dyrektywy, ani dyrektywy 83/229/EWG,

- od dnia 1 stycznia 1995 r. zabronią handlu i stosowania folii z regenerowanej celulozy przeznaczonej do kontaktu ze środkami spożywczymi, która nie spełnia wymagań niniejszej dyrektywy, ale spełnia wymagania dyrektywy 83/229/EWG.

2. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 6

1. Dyrektywa 83/229/EWG traci moc dnia 1 stycznia 1994 r.

2. Odniesienia do dyrektywy 83/229/EWG interpretowane są jako odniesienia do niniejszej dyrektywy i odczytywane zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku III.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 1993 r.

W imieniu Komisji

Martin Bangemann

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 38.

[2] Dz.U. L 123 z 11.5.1983, str. 31.

[3] Dz.U. L 102 z 16.4.1992, str. 44.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

OPIS FOLII Z REGENEROWANEJ CELULOZY

Folia z regenerowanej celulozy jest to cienki arkusz materiału otrzymany z oczyszczonej celulozy uzyskanej z drewna lub bawełny, uprzednio nieprzetwarzanych. Zgodnie z wymaganiami technicznymi odpowiednie substancje mogą być dodawane do masy lub na powierzchnię. Folia z regenerowanej celulozy może być powlekana jedno- lub dwustronnie.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ SUBSTANCJI DOZWOLONYCH DO WYTWARZANIA FOLII Z REGENEROWANEJ CELULOZY

Uwaga:

- Wartości procentowe podane w części pierwszej i drugiej niniejszego załącznika wyrażone są jako stosunek masa/masy (w/w), w przeliczeniu na ilość bezwodnej niepowlekanej folii z regenerowanej celulozy.

- W nawiasach kwadratowych podano zwyczajowe określenia techniczne.

- Używane substancje powinny być dobrej technicznej jakości pod względem kryteriów czystości.

CZĘŚĆ PIERWSZA

NIEPOWLEKANA FOLIA Z REGENEROWANEJ CELULOZY

Nazwa | Ograniczenia |

A.Regenerowana celuloza | Nie mniej niż 72 % (w/w) |

B.Substancje dodatkowe

1.Zmiękczacze | Nie więcej niż 27 % (w/w) łącznie |

—Eter bis(hydroksyetylowy) [ = glikol dietylenowy] | Tylko do folii, które mają być powlekane i przeznaczone do kontaktu ze środkami spożywczymi nieuwodnioną, tj. niezawierającą wody na powierzchni. Całkowita ilość tych związków obecnych w środkach spożywczych mających kontakt z tego typu folią nie może przekraczać 30 mg/kg środka spożywczego. |

—Etanodiol [ = glikol monoetylenowy] |

—1,3-butanodiol | |

—Glicerol | |

—1,2-Propanodiol [ = glikol 1,2-propylenowy] | |

—Poli(tlenek etylenu) [ = poliglikol oksyetylenowy] | Średnia masa cząsteczkowa od 250 do 1200 |

—Poli(1,2–tlenek propylenu [ = poliglikol 1,2-oksypropylenowy] | Średnia masa cząsteczkowa nie większa niż 400 zawartość wolnego propanodiolu –1,3 nie może przekraczać 1 % (w/w) w substancji |

—Sorbitol | |

—Glikol tetraetylenowy | |

—Glikol trietylenowy | |

—Mocznik | |

2.Inne substancje dodatkowe | Nie więcej niż 1 % (w/w) całkowitej ilości tych substancji w folii |

Grupa pierwsza | Ilość poszczególnych substancji lub grup substancji w każdym tiret nie może przekraczać 2 mg/dm2 niepowlekanej folii |

—Kwas octowy i jego sole NH4, Ca, Mg, K, Na | |

—Kwas askorbinowy i jego sole NH4, Ca, Mg, K, Na | |

—Kwas benzoesowy i benzoesan sodu | |

—Kwas mrówkowy i jego sole NH4, Ca, Mg, K i Na | |

—Liniowe nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe o parzystej liczbie atomów węgla (C8–C20) oraz kwas behenowy, kwas rycynolowy i ich sole NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn | |

—Kwas cytrynowy, D-(-)-mlekowy, L-(+)-mlekowy, maleinowy, L-(+)-winowy i ich sole Na i K | |

—Kwas sorbowy i jego sole NH4, Ca, Mg, K i Na | |

—Amidy liniowych, nasyconych lub nienasyconych kwasów tłuszczowych o parzystej liczbie atomów węgla (C8–C20) oraz amidy kwasu behenowego i rycynolowego | |

—Naturalna skrobia jadalna i mąka | |

—Chemicznie zmodyfikowana jadalna skrobia i mąka | |

—Amyloza | |

—Węglany i chlorki wapnia i magnezu | |

—Estry glicerolu z liniowymi, nasyconymi lub nienasyconymi kwasami tłuszczowymi o parzystej liczbie atomów węgla (C8–C20) i/lub estry z kwasem adypinowym, cytrynowym, 12-hydroksystearynowym (oksystearynowym), rycynolowym | |

—Estry poliglikolu oksyetylenowego (8–14 grup oksyetylenowych) z liniowymi nasyconymi lub nienasyconymi kwasami tłuszczowymi o parzystej liczbie atomów węgla (C8–C20) | |

—Estry sorbitolu z liniowymi, nasyconymi lub nienasyconymi kwasami tłuszczowymi o parzystej liczbie atomów węgla (C8–C20) | |

—Mono i/lub diestry kwasu stearynowego z etanodiolem i/lub eterem bis (2-hydroksyetylowym) i/lub glikolem trietylenowym | |

—Tlenki i wodorotlenki glinu, wapnia, magnezu i krzemu oraz krzemiany i uwodnione krzemiany glinu, wapnia, magnezu i potasu | |

—Poli(tlenek etylenu) [ = Poliglikol oksyetylenowy] | Średnia masa cząsteczkowa od 1200 do 4000 |

—Propionian sodu | |

Grupa druga | Całkowita ilości wszystkich substancji nie może przekraczać 1 mg/dm2 niepowlekanej folii oraz ilość poszczególnych substancji lub grup substancji w każdym tiret nie może przekraczać 0,2 mg/dm2 niepowlekanej folii (lub niższego limitu, jeśli został podany) |

—Sól sodowa kwasu alkilo (C8–C18) benzenosulfonowego | |

—Sól sodowa kwasu izopropylonaftalenosulfonowego | |

—Sól sodowa kwasu alkilo(C8–C18)siarkowego | |

—Sól sodowa kwasu alkilo(C8–C18)sulfonowego | |

—Dioktylosulfobursztynian sodu | |

—Distearynian monooctanu dihydroksyetylodietylenotriaminy | Nie więcej niż 0,05 mg/dm2 niepowlekanej folii |

—Laurylosiarczany amonu, magnezu i potasu | |

—N'N-Distearoilodiaminoetan, N,N – dipalmitoilodiaminoetan i N,N'– dioleoilodiaminoetan | |

—2-Heptadecylo – 4,4- bis(metyleno-stearyniano) oksazolina | |

—Etylosiarczan polietyleno-aminostearamidu | Nie więcej niż 0,1 mg/dm2 niepowlekanej folii |

Grupa trzecia – Promotor przyczepności | Całkowita ilość wszystkich substancji nie może przekraczać 1 mg/dm2 niepowlekanej folii |

—Produkt kondensacji melaminy z formaldehydem, niemodyfikowany lub zmodyfikowany jedną lub kilkoma z następujących substancji:butanol, dietylenotriamina, etanol, trietylenoamina, tetraetylenopentaamina, tris-(2-hydroksyetylo) amina, 3,3'- diaminodipropyloamina, 4,4'- diaminodibutyloamina | Zawartość wolnego formaldehydu nie większa niż 0,5 mg/dm2 niepowlekanej folii Zawartość wolnej melaminy nie większa niż 0,3 mg/dm2 niepowlekanej folii |

—Produkt kondensacji melaminy z mocznikiem i formaldehydem zmodyfikowany tris-(2-hydroksyetylo)aminą | Zawartość wolnego formaldehydu nie większa niż 0,5 mg/dm2 niepowlekanej folii Zawartość wolnej melaminy nie większa niż 0,3 mg/dm2 niepowlekanej folii |

—Usieciowane kationowe aminy polialkilenowea)Żywica poliamidowo-epichlorohydrynowa na bazie diaminopropylometyloaminy i epichlorohydrynyb)żywica poliamidowo-epichlorohydrynowa na bazie epichlorohydryny, kwasu adypinowego, kaprolaktamu dietylenotriaminy i/lub etylenodiaminyc)żywica poliamido- epichlorohydrynowa na bazie kwasu adypinowego, dietylenotriaminy i epichlorohydryny lub mieszaniny epichlorohydryny i amoniakud)żywica poliamidowo-poliaminowo- epichlorohydrynowa na bazie epichlorohydryny, dimetyloadypinianu, i dietylenotriaminye)żywica poliamidowo-poliaminowo-epichlorohydrynowa na bazie epichlorohydryny, amidu kwasu adypinowego i diaminopropylometyloaminy | Zgodnie z dyrektywami Wspólnoty lub, jeśli ich nie ma, zgodnie z ustawodawstwem krajowym do czasu przyjęcia dyrektyw |

—Polietylenoaminy i polietylenoiminy | Nie więcej niż 0,75 mg/dm2 niepowlekanej folii |

—Produkt kondensacji mocznika z formaldehydem lub który można zmodyfikować jedną lub kilkoma z poniższych substancji:kwas aminometylosulfonowy, kwas sulfanilowy, butanol, diaminobutan, diaminodietyloamina,, diaminodipropylamina, diaminopropan, dietylenotriamina,etanol, guanidyna, metanol, tetraetylenopentamina, trietylenotetramina, siarczyn sodu | Zawartość wolnego formaldehydu nie większa niż 0,5 mg/dm2 niepowlekanej folii |

Grupa czwarta | Całkowita ilość wszystkich substancji nie może przekraczać 0,01 mg/dm2 niepowlekanej folii |

—Produkty reakcji amin olejów jadalnych i politlenku etylenu | |

—Siarczan laurylo-monoetanoloaminowy | |

CZĘŚĆ DRUGA

POWLEKANA FOLIA Z REGENEROWANEJ CELULOZY

Nazwa | Ograniczenia |

A.Regenerowana celuloza | Patrz część pierwsza |

B.Substancje dodatkowe | Patrz część pierwsza |

C.Powłoka | Nie więcej niż 50 mg powłoki/dm2 folii na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi |

1.Polimery | Całkowita ilość wszystkich substancji nie może przekraczać 50 mg/dm2 warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi |

—Etylowe, hydroksyetylowe, hydroksypropylowe i metylowe etery celulozy | |

—Azotan celulozy | Nie więcej niż 20 mg/dm2 warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi; zawartość azotu w azotanie celulozy od 10,8 % (w/w) do 12,2% (w/w) |

—Polimery, kopolimery i ich mieszaniny otrzymane z następujących monomerów:winyloacetale pochodne nasyconych aldehydów (C1–C6)octan winyluetery alkilo(C1–C4)-winylowekwasy akrylowy, krotonowy, itakonowy, maleinowy, metakrylowy i ich estrybutadienstyrenmetylostyrenchlorek winylidenuakrylonitrylmetakrylonitryleten, propen, 1- i 2-buteny | Zgodnie z dyrektywami Wspólnoty i, w razie ich braku, zgodnie z ustawodawstwem krajowym do czasu przyjęcia dyrektyw Wspólnoty |

chlorek winylu | Zgodnie z dyrektywą 78/142/EWG (Dz.U. L 44 z 15.2.1978, str. 15) |

2.Żywice | Całkowita ilość wszystkich substancji nie może przekraczać 12,5 mg/dm2 warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi; wyłącznie do produkcji folii z regenerowanej celulozy z powłokami na bazie azotanu celulozy lub kopolimeru chlorku winylu i octanu winylu |

—Kazeina | |

—Kalafonia i/lub jej produkty polimeryzacji, uwodornienia lub dysproporcjacji oraz ich estry z metanolem, etanolem lub wielowodorotlenowymi alkoholami (C2–C6) lub mieszaninami tych alkoholi | |

—Kalafonia i/lub produkty jej polimeryzacji, uwodornienia lub dysproporcjacji skondensowane z kwasami akrylowym, maleinowym, cytrynowym, fumarowym i/lub kwasem ftalowym i/lub 2,2 bis (4-hydroksyfenylo) propanoformaldehydem i które estryfikowano metanolem, etanolem lub polihydroksylowymi alkoholami (C2–C6) lub mieszaninami tych alkoholi | |

—Estry pochodnych eteru bis (2-hydroksyetylowego) produktów addycji β-pinenenu i/lub diterpenu z bezwodnikiem maleinowym | |

—Żelatyna spożywcza | |

—Olej rycynowy i produkty jego odwodnienia lub uwodornione oraz produkty ich kondensacji z poliglicerolem lub kwasami adypinowym, cytrynowym, maleinowym, ftalowym i sebacynowym | |

Żywicanaturalna [ = damara] | |

—Poli-β-pinen [ = żywice terpenowe] | |

—Żywice mocznikowo-formaldehydowe (patrz promotory przyczepności) | |

3.Zmiękczacze | Całkowita ilość wszystkich substancji nie może przekraczać 6 mg/dm2 warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi |

—Cytrynian acetylotributylu | |

—Cytrynian acetylotris(2-etyloheksylu) | |

—Adypinian diizobutylu | |

—Adypinian di-n-butylu | |

—Azelainian di-n-heksylu | |

—Ftalan butylu-benzylu | Nie więcej niż 2,0 mg/dm2 warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi |

—Ftalan di-n-butylu | Nie więcej niż 3,0 mg/dm2 warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi |

—Ftalan dicykloheksylu | Nie więcej niż 4,0 mg/dm2 warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi |

—Fosforan difenylu-2-etyloheksylu | Nie więcej niż 2,5 mg/dm2 warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi |

—Monooctan glicerolu [ = acetyna] | |

—Dioctan glicerolu [ = diacetyna] | |

—Trioctan glicerolu [ = triacetyna] | |

—Sebacynian dibutylu | |

—Sebacynian bis(2-etyloheksylu) [ = sebacynian dioktylu] | |

—Winian di-n-butylu | |

—Winian diizobutylu | |

4.Inne substancje dodatkowe | Całkowita ilość substancji nie może przekraczać 6 mg/dm2 w niepowlekanej folii z regenerowanej celulozy, włączając warstwę powlekającą na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi |

4.1.Substancje dodatkowe wymienione w części pierwszej | Ograniczenia takie jak w części 1 (jednakże ilość wyrażona w mg/dm2 odnosi się do niepowlekanej folii z regenerowanej celulozy, jak i warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi) |

4.2.Szczególne substancje dodatkowe do powłoki | Ilość jednej substancji lub grup kilku substancji w każdym tiret nie może przekraczać 2 mg/dm2 warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi (lub niższego podanego limitu) |

—1-heksadekanol i 1-oktadekanol | |

—Estry liniowych, nasyconych lub nienasyconych kwasów tłuszczowych o parzystej liczbie atomów węgla (C8–C20) oraz kwasu rycynolowego z etanolem i liniowymi alkoholami butylowym, amylowym i oleilowym | |

—Woski montanowe, obejmujące oczyszczone kwasy montanowe (C26–C32) i/lub ich estry z etanodiolem i/lub 1,3-butanodiolem i/lub sole wapniowe i potasowe tych kwasów | |

—Wosk karnauba | |

—Wosk pszczeli | |

—Wosk esparto | |

—Wosk kandelilla | |

—Polidimetylosiloksan | Nie więcej niż 1 mg/dm2 warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi |

—Epoksydowany olej sojowy (zawartość tlenku etylenu od 6 do 8 %) | |

—Rafinowana parafina i woski mikrokrystaliczne | |

—Tetrastearynian pentaerytrytolu | |

—Fosforany mono i bis (tlenku oktadecylodietylenu) | Nie więcej niż 0,2 mg/dm2 warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi |

—Estry kwasów alifatycznych (C8–C20) z mono lub bis-(2- hydroksyetylo)aminą | |

—2- i 3-tert.-Butylo-4-hydroksyanizol [ = butylohydroksyanizol – BHA] | Nie więcej niż 0,06 mg/dm2 warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi |

—2,6-di-tert.-Butylo-4-metylofenol [ = butylohydroksytoluen – BHT] | Nie więcej niż 0,06 mg/dm2 warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi |

—Di-n-oktylo-bis (2-etyloheksylo)maleinian cyny | Nie więcej niż 0,06 mg/dm2 warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi |

5.Rozpuszczalniki | Całkowita ilość wszystkich substancji nie może przekraczać 0,6 mg/dm2 warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi |

—Octan butylu | |

—Octan etylu | |

—Octan izobutylu | |

—Octan izopropylu | |

—Octan propylu | |

—Aceton | |

—1-Butanol [ = n-Butanol] | |

—Etanol | |

—2-Butanol | |

—2-Propanol [ = Izopropanol] | |

—1-Propanol [ = n-Propanol] | |

—Cykloheksan | |

—Eter monobutylowy glikolu etylenowego | |

—Octan eteru monobutylowego glikolu etylenowego | |

—Eter monoetylowy glikolu etylenowego | |

—Octan eteru monoetylowego glikolu etylenowego | |

—Eter monometylowy glikolu etylenowego | |

—Octan eteru monometylowego glikolu etylenowego | |

—Keton etylowo-metylowy | |

—Keton izobutylowo-metylowy | |

—Tetrahydrofuran | |

—Toluen | Nie więcej niż 0,06 mg/dm2 warstwy powlekającej na stronie mającej kontakt ze środkami spożywczymi |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

TABELA KORELACJI

Dyrektywa 83/229/EWG | Niniejsza dyrektywa |

art. 1 | art. 1 |

art. 2 | art. 2 |

art. 3 | art. 3 |

artykuł – | art. 4 |

art. 4 ust. 1 | art. 5 |

art. 4 ust. 2 | artykuł – |

artykuł – | art. 6 |

art. 5 | art. 7 |

--------------------------------------------------